Colored gold
રંગીન સોનું એ કોઈપણ સોનાને આપવામાં આવેલું નામ છે જેની સારવાર તેના કુદરતી રંગને બદલવા માટેની તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે. શુદ્ધ સોનાનો રંગ થોડો લાલ પીળો હોય છે, પરંતુ રંગીન સોનું વિવિધ ઘટકો સાથે મિશ્રિત કરીને વિવિધ રંગોમાં આવી શકે છે. રંગીન સોનાને ત્રણ જૂથોમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છેઃ સફેદ, પીળો, લીલો અને લાલ સોનાનું ઉત્પાદન કરતા વિવિધ પ્રમાણમાં ચાંદી અને તાંબાના મિશ્ર ધાતુઓ. આ સામાન્ય રીતે નરમ ધાતુઓ છે. ઇન્ટરમેટેલિક સંયોજનો, વાદળી અને જાંબલી સોનું, તેમજ અન્ય રંગોનું ઉત્પાદન કરે છે. આ સામાન્ય રીતે બરડ હોય છે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ રત્નો અને જડતર તરીકે થઈ શકે છે. ઓક્સાઇડ સ્તરો જેવી સપાટીની સારવાર. શુદ્ધ 100% (વ્યવહારમાં, 99.9% અથવા વધુ સારું) સોનું વ્યાખ્યા મુજબ 24 કેરેટ છે, તેથી તમામ રંગીન સોના આના કરતા ઓછા શુદ્ધ હોય છે, સામાન્ય રીતે 18 કે (75 ટકા), 14 કે (58.5%), 10 કે (41.6%), અથવા 9 કે (37.5%). સફેદ સોનું એ સોનું અને ઓછામાં ઓછી એક સફેદ ધાતુ (સામાન્ય રીતે નિકલ, ચાંદી અથવા પેલેડિયમ) નું મિશ્રધાતુ છે. પીળા સોનાની જેમ, સફેદ સોનાની શુદ્ધતા કેરેટમાં આપવામાં આવે છે. સફેદ સોનાના ગુણધર્મો વપરાયેલી ધાતુઓ અને તેમના પ્રમાણના આધારે બદલાય છે. પરિણામે, સફેદ સોનાના મિશ્રધાતુઓનો ઉપયોગ ઘણા જુદા જુદા હેતુઓ માટે થઈ શકે છેઃ જ્યારે નિકલ મિશ્રધાતુ સખત અને મજબૂત હોય છે, અને તેથી રિંગ્સ અને પિન માટે સારું હોય છે; ગોલ્ડ-પેલેડિયમ મિશ્રધાતુઓ નરમ, નરમ અને સફેદ-સોનાના રત્નની ગોઠવણી માટે સારા હોય છે, કેટલીકવાર તાંબુ, ચાંદી અને પ્લેટિનમ જેવી અન્ય ધાતુઓ સાથે, જે વજન અને ટકાઉપણું માટે ઉમેરવામાં આવે છે (જોકે આ માટે ઘણીવાર વિશિષ્ટ સુવર્ણકારોની જરૂર પડે છે). ઉદ્યોગમાં સફેદ સોનું શબ્દનો ઉપયોગ સફેદ રંગના કેરેટ સોનાના મિશ્રધાતુઓનું વર્ણન કરવા માટે ખૂબ જ હળવાશથી થાય છે. સફેદ શબ્દ રંગોની વ્યાપક શ્રેણીને આવરી લે છે જે નિસ્તેજ પીળો, રંગીન કથ્થઈ અને ખૂબ જ નિસ્તેજ ગુલાબની સરહદ ધરાવે છે અથવા ઓવરલેપ કરે છે. દાગીના ઉદ્યોગ ઘણીવાર આ સફેદ રંગોને રોડિયમ પ્લેટિંગ દ્વારા છુપાવે છે; આમ તે એક સામાન્ય ખોટો ખ્યાલ છે કે રોડિયમ પ્લેટિંગનો રંગ, જે ઘણા વ્યાપારી ટુકડાઓ પર જોવા મળે છે, તે સફેદ સોનાનો વાસ્તવિક રંગ છે. સામાન્ય સફેદ સોનાની રચનામાં 90 ટકા ડબલ્યુટી હોય છે. સોનું અને 10 ટકા Wt. નિકલ. લવચિકતા વધારવા માટે તાંબુ ઉમેરી શકાય છે. ગોલ્ડ-નિકલ-કોપર એલોયની મજબૂતાઈ બે તબક્કાઓની રચનાને કારણે થાય છેઃ ગોલ્ડ-સમૃદ્ધ ઓયુ-ક્યુ અને નિકલ-સમૃદ્ધ ની-ક્યુ, અને પરિણામી સામગ્રીની સખ્તાઇ. દાગીના ઉદ્યોગમાં વપરાતા મિશ્રધાતુઓમાં સોના-પેલેડિયમ-ચાંદી અને સોના-નિકલ-તાંબુ-જસતનો સમાવેશ થાય છે. પેલેડિયમ અને નિકલ સોના માટે પ્રાથમિક વિરંજન એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે; જસત તાંબાના રંગને ઓછો કરવા માટે ગૌણ વિરંજન એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે. કેટલાક સફેદ સોનાના મિશ્રધાતુઓમાં વપરાતી નિકલ લાંબા સમય સુધી પહેરવામાં આવે ત્યારે એલર્જીક પ્રતિક્રિયા પેદા કરી શકે છે (ખાસ કરીને કેટલાક કાંડા ઘડિયાળના આવરણ પર પણ). આ પ્રતિક્રિયા, સામાન્ય રીતે નિકલ ત્વચાકોપથી ત્વચાના નાના ફોલ્લીઓ, આઠમાંથી લગભગ એક વ્યક્તિમાં થાય છે; આ કારણે, ઘણા દેશો તેમના સફેદ સોનાના ફોર્મ્યુલેશનમાં નિકલનો ઉપયોગ કરતા નથી. સફેદ સોનાનું મિશ્રધાતુ બનાવવા માટે અન્ય ધાતુ ઉમેરવામાં આવે તે પહેલાં પણ સોનું ભાગ્યે જ શુદ્ધ સોનું હોય છે, અને ઘણીવાર તેના ઉત્પાદનમાંથી પારાનું મિશ્રધાતુ હોય છે; પારો એલર્જીક પ્રતિક્રિયાનું કારણ પણ બની શકે છે. 18 કેરેટ પીળા સોનાના સામાન્ય મિશ્રધાતુઓના ઉદાહરણોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છેઃ 18 કેરેટ પીળું સોનુંઃ 75 ટકા સોનું, 12.5% તાંબુ, 12.5% ચાંદી 18 કેરેટ પીળું (ઘાટા) સોનુંઃ 75 ટકા સોનું, 15 ટકા તાંબુ, 10 ટકા ચાંદી ગુલાબ, લાલ અને ગુલાબી સોનું ગુલાબ સોનું એક સોનું-તાંબુ મિશ્રધાતુ છે જેનો વ્યાપકપણે વિશિષ્ટ દાગીના માટે ઉપયોગ થાય છે. ગુલાબનું સોનું, જેને ગુલાબી સોનું અને લાલ સોનું તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે 19મી સદીની શરૂઆતમાં રશિયામાં લોકપ્રિય હતું, અને તે રશિયન સોનું તરીકે પણ જાણીતું હતું, જોકે આ શબ્દ હવે અપ્રચલિત છે. 21મી સદીમાં ગુલાબના સોનાના દાગીના વધુ લોકપ્રિય બની રહ્યા છે, અને તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે લગ્નની વીંટી, કડા અને અન્ય દાગીના માટે થાય છે. જો કે નામોનો ઉપયોગ ઘણીવાર એકબીજાના બદલે કરવામાં આવે છે, લાલ, ગુલાબ અને ગુલાબી સોના વચ્ચેનો તફાવત તાંબાની માત્રા છેઃ તાંબાની માત્રા જેટલી વધારે હશે, લાલ રંગ તેટલો મજબૂત હશે. ગુલાબી સોનું સૌથી ઓછું તાંબાનો ઉપયોગ કરે છે, ત્યારબાદ ગુલાબનું સોનું આવે છે, જેમાં તાંબાનું પ્રમાણ સૌથી વધુ હોય છે. 18 કેરેટ ગુલાબનું સોનું, 18 કેરેટ લાલ સોનું, 18 કેરેટ ગુલાબી સોનું અને 12 કેરેટ લાલ સોનાના સામાન્ય મિશ્રધાતુઓના ઉદાહરણોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છેઃ 18 કેરેટ લાલ સોનુંઃ 75 ટકા સોનું, 25 ટકા તાંબુ 18 કેરેટ ગુલાબ સોનુંઃ 75 ટકા સોનું, 22.25% તાંબુ, 2.75% ચાંદી 18 કેરેટ ગુલાબી સોનુંઃ 75 ટકા સોનું, 20 ટકા તાંબુ, 5 ટકા ચાંદી 12 કેરેટ લાલ સોનુંઃ 50 ટકા સોનું અને 50 ટકા તાંબુ તાંબાના સમૃદ્ધ મિશ્રધાતુઓમાં 15 ટકા ઝિંક ઉમેરીને તેનો રંગ બદલીને લાલ પીળો અથવા ઘેરો પીળો કરી શકાય છે. 14 કે લાલ સોનું, જે ઘણીવાર મધ્ય પૂર્વમાં જોવા મળે છે, તેમાં 41.67% તાંબુ હોય છે. ગુલાબ સોનાનું સૌથી ઊંચું કેરેટ વર્ઝન, જેને ક્રાઉન ગોલ્ડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે 22 કેરેટ છે. સોના, ચાંદી અને તાંબાના બનેલા મિશ્રધાતુઓમાં સૌથી સખત 18.1 કે ગુલાબી સોનું (75.7% સોનું અને 24.3% તાંબુ) છે. માત્ર સોના અને ચાંદી સાથેનું મિશ્રધાતુ 15.5 K (64.5% સોનું અને 35.5% ચાંદી) પર સૌથી સખત હોય છે. પ્રાચીન સમયમાં, ઓગળવાની પ્રક્રિયામાં અશુદ્ધિઓને કારણે, સોનું વારંવાર લાલ રંગનું બની જતું હતું. આ જ કારણ છે કે ઘણા ગ્રીકો-રોમન ગ્રંથો અને મધ્ય યુગના ઘણા ગ્રંથો પણ સોનાને "લાલ" તરીકે વર્ણવે છે. સ્પેંગોલ્ડ કેટલાક ગોલ્ડ-કોપર-એલ્યુમિનિયમ એલોય હીટ ટ્રીટમેન્ટમાં સપાટીની બારીક રચના કરે છે, જે એક રસપ્રદ સ્પેંગલિંગ અસર આપે છે. ઠંડક સમયે, તેઓ શરીર-કેન્દ્રિત ક્યુબિકથી શરીર-કેન્દ્રિત ટેટ્રાગોનલ તબક્કામાં અર્ધ-માર્ટેન્સિટિક પરિવર્તનમાંથી પસાર થાય છે; પરિવર્તન ઠંડક દર પર આધારિત નથી. પોલિશ્ડ પદાર્થને ગરમ તેલમાં 10 મિનિટ માટે 150-200 °C સુધી ગરમ કરવામાં આવે છે અને પછી તેને 20 °Cથી નીચે ઠંડુ કરવામાં આવે છે, જેનાથી નાના પાસાઓથી ઢંકાયેલી ચમકતી સપાટી બને છે. 76 ટકા સોનું, 19 ટકા તાંબુ અને 5 ટકા એલ્યુમિનિયમની મિશ્ર ધાતુ પીળો રંગ આપે છે; 76 ટકા સોનું, 18 ટકા તાંબુ અને 6 ટકા એલ્યુમિનિયમની મિશ્ર ધાતુ ગુલાબી હોય છે. ગ્રીન ગોલ્ડ પ્રાચીન પર્સિયન લોકો માટે ઈસવીસન પૂર્વે 860 સુધી ઇલેક્ટ્રમ નામથી જાણીતું હતું, જે ચાંદી અને સોનાનું કુદરતી રીતે બનતું મિશ્રધાતુ છે. જો કે, તેના હજારો વર્ષ પહેલાં પણ, અકાડિયનો અને પ્રાચીન ઇજિપ્તવાસીઓ (ઉર ખાતેના શાહી કબ્રસ્તાન દ્વારા પુરાવા તરીકે) બંને દ્વારા ઇલેક્ટ્રમનો ઉપયોગ થતો હતો. કેટલાક ઇજિપ્તીયન પિરામિડની ટોચ પણ ઇલેક્ટ્રમના પાતળા સ્તરોમાં ઢંકાયેલી હોવાનું જાણીતું હતું. તે વાસ્તવમાં લીલીને બદલે લીલી-પીળી દેખાય છે. શુદ્ધ સોના કરતાં ફાયર્ડ એનામેલ્સ આ મિશ્રધાતુઓને વધુ સારી રીતે વળગી રહે છે. કેડમિયમને લીલો રંગ બનાવવા માટે સોનાના મિશ્રધાતુઓમાં પણ ઉમેરી શકાય છે, પરંતુ તેના ઉપયોગ અંગે આરોગ્યની ચિંતાઓ છે, કારણ કે કેડમિયમ અત્યંત ઝેરી છે. 75 ટકા સોનું, 15 ટકા ચાંદી, 6 ટકા તાંબુ અને 4 ટકા કેડમિયમની મિશ્ર ધાતુ ઘેરા લીલા રંગની મિશ્ર ધાતુ પેદા કરે છે. ગ્રે ગોલ્ડ ગ્રે ગોલ્ડ એલોય સામાન્ય રીતે સોના અને પેલેડિયમમાંથી બનાવવામાં આવે છે. પેલેડિયમનો ઉપયોગ ન કરતો એક સસ્તો વિકલ્પ ચોક્કસ ગુણોત્તરમાં સોનામાં ચાંદી, મેંગેનીઝ અને તાંબુ ઉમેરીને બનાવવામાં આવે છે. ઇન્ટરમેટેલિક તમામ એયુએક્સ2 ઇન્ટરમેટેલિક ફ્લોરાઇટ (સીએએફ2) સ્ફટિક માળખું ધરાવે છે, અને તેથી, બરડ હોય છે. સ્ટોઇકિઓમેટ્રીમાંથી વિચલન રંગના નુકસાનમાં પરિણમે છે. જો કે, ઓછી બરડપણું સાથે બારીક-દાણાદાર બે-અથવા ત્રણ-તબક્કાની માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર પ્રાપ્ત કરવા માટે સહેજ નોનસ્ટોઇકિયોમેટ્રિક રચનાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બરડપણું ઘટાડવાનો બીજો રસ્તો પેલડિયમ, તાંબુ અથવા ચાંદીની થોડી માત્રા ઉમેરવાનો છે. આંતરધાતુ સંયોજનોમાં નબળો કાટ પ્રતિકાર હોય છે. ઓછા ઉમદા તત્વો પર્યાવરણ સાથે જોડાયેલા હોય છે, અને સોનાથી સમૃદ્ધ સપાટી સ્તર રચાય છે. ત્વચા સાથે વાદળી અને જાંબલી સોનાના તત્વોનો સીધો સંપર્ક ટાળવો જોઈએ કારણ કે પરસેવાના સંપર્કમાં આવવાથી ધાતુના લીચિંગ અને ધાતુની સપાટીનો રંગ બગડી શકે છે. જાંબલી સોનું જાંબલી સોનું (જેને એમેથિસ્ટ સોનું અને વાયોલેટ સોનું પણ કહેવાય છે) એ સોના અને એલ્યુમિનિયમની મિશ્ર ધાતુ છે જે સોના-એલ્યુમિનિયમ ઇન્ટરમેટેલિક (AuAl2) થી સમૃદ્ધ છે. એયુએએલ2માં સોનાની માત્રા લગભગ 79 ટકા છે અને તેથી તેને 18 કેરેટ સોનું તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જાંબલી સોનું અન્ય સોનાના મિશ્રધાતુઓ કરતાં વધુ બરડ હોય છે (જેને "જાંબલી પ્લેગ" કહેવામાં આવે છે જ્યારે તે બને છે અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં ગંભીર ખામીનું કારણ બને છે), કારણ કે તે નરમ મિશ્રધાતુને બદલે આંતરધાતુ સંયોજન છે, અને તીક્ષ્ણ ફટકો તેને વિખેરવાનું કારણ બની શકે છે. તેથી તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે જાતે કરવાને બદલે પરંપરાગત દાગીનામાં "રત્ન" તરીકે કરવામાં આવે છે. સોનાની ઓછી સામગ્રી પર, સામગ્રી ઇન્ટરમેટેલિક અને એલ્યુમિનિયમથી સમૃદ્ધ ઘન દ્રાવણ તબક્કાથી બનેલી હોય છે. સોનાની ઊંચી સામગ્રી પર, સોનાથી સમૃદ્ધ ઇન્ટરમેટેલિક એયુએલ રચાય છે; જાંબલી રંગ એલ્યુમિનિયમના લગભગ 15 ટકા સુધી સાચવવામાં આવે છે. 88 ટકા સોના પર સામગ્રી એયુએલની બનેલી હોય છે અને રંગ બદલાય છે. AuAl2 ની વાસ્તવિક રચના Al11Au6 ની નજીક છે કારણ કે સબલેટિસ અપૂર્ણ રીતે ભરેલું છે. વાદળી સોનું સોનું અને ગેલિયમ અથવા ઇન્ડિયમની મિશ્ર ધાતુ છે. ગોલ્ડ-ઇન્ડિયમમાં 46 ટકા સોનું (આશરે 11 કેરેટ) અને 54 ટકા ઇન્ડિયમ હોય છે, જે ઇન્ટરમેટેલિક સંયોજન AuIn2 બનાવે છે. જ્યારે કેટલાક સ્રોતો આ ઇન્ટરમેટેલિકને "સ્પષ્ટ વાદળી રંગ" હોવાનું કહે છે, હકીકતમાં અસર સહેજ છેઃ AuIn2 માં CIE LAB રંગ કોઓર્ડિનેટ્સ 79, − 3.7, − 4.2 છે જે આશરે ભૂખરા રંગ તરીકે દેખાય છે. ગેલિયમ સાથે, સોનું ઇન્ટરમેટેલિક AuGa2 (58.5% Au, 14ct) બનાવે છે જે પાતળો વાદળી રંગ ધરાવે છે. AuIn2 નું ગલનબિંદુ 541 °C છે, AuGa2 માટે તે 492 °C છે. AuIn2 એ AuGa2 કરતા ઓછું બરડ છે, જે પોતે AuAl2 કરતા ઓછું બરડ છે. કેરેટ સોના અથવા સ્ટર્લિંગ ચાંદી પર વાદળી સોનાની સપાટીની પ્લેટિંગ સપાટીના સોનાના પ્લેટિંગ દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, ત્યારબાદ ઇન્ડિયમ પ્લેટિંગ દ્વારા, 1:2 અણુ ગુણોત્તર સાથે મેળ ખાતી સ્તરની જાડાઈ સાથે. ગરમીની પ્રક્રિયા પછી ધાતુઓના આંતર પ્રસાર અને જરૂરી આંતરધાતુ સંયોજનની રચનાનું કારણ બને છે. સરફેસ ટ્રીટમેન્ટ બ્લેક ગોલ્ડ બ્લેક ગોલ્ડ એ દાગીનામાં વપરાતો સોનાનો એક પ્રકાર છે. કાળા રંગનું સોનું વિવિધ પદ્ધતિઓ દ્વારા ઉત્પન્ન કરી શકાય છેઃ સલ્ફર અને ઓક્સિજન ધરાવતા સંયોજનો લાગુ કરીને પેટિનીશન. પ્લાઝ્મા-સહાયિત રાસાયણિક વરાળ જમા કરવાની પ્રક્રિયા જેમાં આકારહીન કાર્બનનો સમાવેશ થાય છે ક્રોમિયમ અથવા કોબાલ્ટ ધરાવતા સોનાનું નિયંત્રિત ઓક્સિડેશન (દા. ત. 75 ટકા સોનું, 25 ટકા કોબાલ્ટ). તાંબાના સમૃદ્ધ મિશ્રધાતુઓ પર પોટેશિયમ સલ્ફાઇડ સાથે સારવાર કરીને ભૂરાથી કાળા રંગોની શ્રેણી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. કોબાલ્ટ ધરાવતા મિશ્રધાતુઓ, દા. ત. 25 ટકા કોબાલ્ટ સાથે 75 ટકા સોનું, 700-950 °C પર હીટ ટ્રીટમેન્ટ સાથે બ્લેક ઓક્સાઇડ સ્તર બનાવે છે. આવી અસર માટે તાંબુ, લોખંડ અને ટાઇટેનિયમનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. ગોલ્ડ-કોબાલ્ટ-ક્રોમિયમ એલોય (75 ટકા સોનું, 15 ટકા કોબાલ્ટ, 10 ટકા ક્રોમિયમ) સપાટીના ઓક્સાઇડનું ઉત્પાદન કરે છે જે ક્રોમિયમ (III) ઓક્સાઇડ સામગ્રીને કારણે ઓલિવ-રંગીન હોય છે, જે એયુ-કો કરતાં લગભગ પાંચ ગણું પાતળું હોય છે અને નોંધપાત્ર રીતે વધુ સારી વસ્ત્રો પ્રતિકાર ધરાવે છે. ગોલ્ડ-કોબાલ્ટ એલોયમાં સોનાથી સમૃદ્ધ (લગભગ 94 ટકા એયુ) અને કોબાલ્ટથી સમૃદ્ધ (લગભગ 90 ટકા કો) તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે; કોબાલ્ટથી સમૃદ્ધ તબક્કાના અનાજ તેમની સપાટી પર ઓક્સાઇડ-સ્તરની રચના કરવામાં સક્ષમ છે. તાજેતરમાં, સપાટી પર નેનોસ્ટ્રક્ચર્સ બનાવીને કાળા સોનાની રચના કરી શકાય છે. ફેમ્ટોસેકન્ડ લેસર પલ્સ ધાતુની સપાટીને વિકૃત કરે છે, જે સપાટીના વિસ્તારમાં ભારે વધારો કરે છે જે તેના પર પડતા તમામ પ્રકાશને શોષી લે છે, આમ તેને ઊંડો કાળો બનાવે છે, પરંતુ આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ દાગીનામાં દેખાવને બદલે ઉચ્ચ તકનીકી કાર્યક્રમોમાં થાય છે. કાળાપણું સ્થાનિક સપાટીના પ્લાઝમોનની ઉત્તેજનાને કારણે છે જે પ્લાઝમોન પ્રતિધ્વનિમાં વ્યાપક શ્રેણીમાં મજબૂત શોષણ બનાવે છે. પ્લાઝમોન રેઝોનન્સની વ્યાપકતા અને શોષણ તરંગલંબાઇની શ્રેણી, વિવિધ સોનાના નેનોપાર્ટિકલ્સ વચ્ચેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા પર આધારિત છે. વાદળી સોનાના ઓક્સાઇડ સ્તરોનો ઉપયોગ 75 ટકા સોનું, 24.4% લોખંડ અને 0.6 ટકા નિકલમાંથી વાદળી સોનું મેળવવા માટે પણ થઈ શકે છે; સ્તર 450 અને 600 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે હવામાં ઉષ્મા ઉપચાર પર રચાય છે. રુથેનિયમ, રોડિયમ અને અન્ય ત્રણ ઘટકો સાથે મિશ્રણ કરીને અને 1800 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર ઉષ્મા-ઉપચાર કરીને, 3-6 માઇક્રોમીટર જાડા રંગીન સપાટી ઓક્સાઇડ સ્તરની રચના કરીને 20-23 K નું સમૃદ્ધ નીલમ વાદળી રંગનું સોનું પણ મેળવી શકાય છે. આ પણ જુઓ કોરીંથિયન બ્રોન્ઝ ક્રાઉન ગોલ્ડ ઇલેક્ટ્રમ હેપેટાઇઝન મિશ્ર ધાતુઓની યાદી મોકુમે-ગેને, એક મિશ્ર-ધાતુના લેમિનેટ ઓરિચાલ્કમ પંચાલોહા, હિંદુ મંદિરની મૂર્તિઓ પિરાઇટ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા મિશ્ર ધાતુઓ, જેને ઘણીવાર ફૂલ્સ ગોલ્ડ શકુડો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તાંબુ 4-10% ગોલ્ડ ટમ્બાગા સાથે બાહ્ય સંદર્ભો સોનાની કિંમતી ધાતુના મિશ્ર ધાતુઓ